521 
iutresse att ineddela dot obetydliga, som i afseende pA dc af 
mig tagna egcnteliga vigter redan visat sig. 
Uti Journal fur prak-t. Chemie, Tom. 38, sid. 508 har 
Henneberg sokt visa, att zirkonens egenteliga vigt ar storre efter 
dess glodguing, an fore: en omstandighet , som forut blifvit 
iakltagen for flora mineralier. Han bar nemligen funait derma 
egenteliga vigt fore glodgning vara 1.615 samt efter glodguing 
1.710. Detta instammer ej med min erfarenbet sA vidt den 
bar afseendc pA Expaijlly-zirkonen (Henneberg angifver i sio 
uppsatts ej localiteten for sin zirkon), af hvilken ensamt jag 
haft tillrackliga quantitetcr for attkunnagora fullstandiga iakt- 
tagelscr. Jag har neml. Atskiljt oglodgade kristallkorn afdenna 
zirkon i 5 olika sorter, samt dervid funnit: 
1. Nara farglosa kristaller hafva fore glodgning en egent- 
lig vigt af 1.66486. Forsoket gjordes pA 19 gram. Vid glodg- 
ning forlorade dessa 0.0197 procent uti vigt, och efter glodg- 
ning befanns egenteliga vigfen vara 4.66572. Oaktadt de voro 
nara farglosa fore glodgning, kunde dock efter glodgning en 
hop korn utplockas, hvilka ej bibebAllit sig farglosa i glodgning, 
och dA de sA , afven efter glodgning fullkomligt vattenklara 
utplockades for sig samt undcrsoktes pA deras eg. vigt, befanns 
den vara 4.681. 
2. NAgot rosenrodt fargade korn. Eg. vigt tagen pA 
23 gram oglodgade korn var = 4.65968. Dessa forlorade i 
glodgning 0.05223 proccnt , samt hade efter glodgningen en 
eg. vigt = 1.06522. 
3. Mera fargade korn, nastau roda som pjrop. Eg. vigt 
tagen pA 22 gram oglodgade korn var — 4.63009. 1 glodg- 
ning var vigtsforlusten = 0.1329 proc. Egenteliga vigten pA 
de glodgade kornen var = 4.63185. 
4. Gulbruna korn. Eg. vigt tagen pA 23 gram oglod- 
gade korn var 4.5825, och dA dessa glodgades, forlorade de 
